212 J. MEUNIEK 



également employé pour les matières colorantes, ou du chlorure cui- 

 vreux qui donne aussi de bons résultats. La soie artilicielle dénitrée 

 n'est pas plus inflammable que la soie naturelle; elle acquiert par 

 cette opération plus de douceur, plus d'éclat et ses qualités générales 

 sont améliorées. Actuellement le sulfure d'ammonium a été remplacé 

 par le sulfure de magnésium qui coûte moins cher et qui donne un fil 

 plus robuste. 



En raison de la viscosité des solutions, il faut porter la pression sur 

 les filières à 60 kilos et plus par centimètre carré. Avec les dissolutions 

 concentrées de collodion, le fil peut être obtenu directement dans l'air 

 sans qu'il soit nécessaire de le faire passer dans l'eau, comme cela était 

 fait dans les premières expériences. L'addition d'acide sulfurique 

 ou du chlorure de calcium au collodion augmente sa fluidité et rend 

 les opérations beaucoup plus faciles. La soie artificielle ne peut être 

 blanchie qu'après avoir été dénitrée: elle fixe à la teinture, sans mor- 

 dant, toutes les couleurs basiques. Malheureusement elle est altérée 

 par l'eau f bien des essais ont été tentés pour lui donner de la résistance 

 à l'eau : on a proposé, par exemple, l'addition du formol, mais sans 

 résultat. 



La soie artificielle, préparée par filage des solutions de cellulose 

 dans l'oxyde de cuivre ammoniacal, exige l'emploi du coton préala- 

 blement mercerisé, on l'amène en solution à 8 p. 100 et le fil obtenu 

 montre, spécialement par ses propriétés tinctoriales, le caractère d'un 

 oxycellulose. L'hydrocellulose au contraire est presque insoluble dans 

 la liqueur cupro-ammoniacale, de même que l'amidon elle devient 

 soluble par addition d'alcali. 



On a également réussi à filer des solutions de cellulose dans le 

 chlorure de zinc, etc. 



Acétate de cellulose. — L'acétate de cellulose a été découvert par 

 Schutzenberger, mais étudié, surtout au point de vue scientifique, 

 par Franchimont, qui a montré l'importance de l'emploi des substances 

 catalysantes dans sa préparation. Si, au lieu de traiter la cellulose 

 par un simple mélange d'anhydride acétique et d'acide acétique cris- 

 tallisable, on ajoute une petite quantité d'acide sulfurique les rende- 

 ments en acétate sont grandement accrus et, dans certaines con- 

 ditions, ils deviennent théoriques. Pour obtenir ce résultat, il ne faut 

 pas altérer la structure naturelle de la' cellulose du coton par un pro- 

 cédé de purification ou de ])lanchiment. 



Elle est soumise à un premier traitement dans lequel elle gagne une 

 molécule d'eau pour six molécules de cellulose, soit 6 (C^H'"0^) + 

 H-0. La cellulose débarrassée de l'excès de réactif est soumise à l'ac- 

 tion de l'anhydride acétique ordinairement dilué dans le benzène 

 il faut soigneusement régler la lempérature et la contrôler pendant 



